ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล้งด้านกลุ่มจากเตาถุงแบบพ่นลม
พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล้งด้านกลุ่มจากเตาถุงแบบพ่นลม มาตรฐานเลขที่ มอก. 2587 - 2556
อาชีวะผู้อำนวยความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในเนื้อหาของมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในวรรคหนึ่งของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๖) จากตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล้งด้านกลุงจากเตาถุงแบบพ่นลม ส่วนที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็น “มาตรฐานเลขที่ มอก. 2587 -2566”
ข้อ 4 เพื่อยกเลิกความในมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง การกำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.

“2.1 มูลเหินเกิดจากการแปรสภาพของสารเคมี (Portland blast-furnace slag cement) และไม่ใช่สารเหล็กและ "ปูนซีเมนต์โปร่งแล้ง" โดยมีเป้าหมายของการควบคุมคู่ของปูนซีเมนต์ตาม มอก. 15 กับเม็ดจากการแปรสภาพของสารเคมี มักจะเป็นส่วนสำคัญในการทำลายและทำให้เกิดการเสียหายทางโครงสร้างและทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน 2.2 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล่นด์
จากถุงจากเตาถุงแบบพ่นลม แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล่นด์จากถุงจากเตาถุงแบบพ่นลม ลงวันที่
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน 2.3 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล่นด์
จากถุงจากเตาถุงแบบพ่นลม แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล่นด์จากถุงจากเตาถุงแบบพ่นลม ลงวันที่
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน 4.1 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล่นด์
จากถุงจากเตาถุงแบบพ่นลม แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕٩)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล่นด์จากถุงจากเตาถุงแบบพ่นลม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“4.1 มูลชีเมเนตน้ำตาล

มูลชีเมเนตน้ำตาลเป็นไปตาม มอก. 15 มอก.หรือ มอก.2594”

ข้อ สให้ยกเลิกความใน 4.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มูลชีเมเนตน้ำตาล
จากถุงจากเตาถุงแบบพ่นลม และให้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ อายัดเก็บ (พ.ศ.
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. การกำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มูลชีเมเนตน้ำตาลเป็นหลักการส่วนผสมทาง ๆ มีส่วนประกอบ
• เมษายน พ.ศ. และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “42 มูลเม็ดของมูลชีเมเนตน้ำตาลเป็นผงเสียก่อนจากการเผาส่วนผสมทาง ๆ มีส่วนประกอบ
ทางเคมีที่สำคัญ เช่นไฮดรอลิกแคลเซียมซิลิกเกอร์”

ข้อ กให้ยกเลิกตารางที่ I มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มูลชีเมเนตน้ำตาล
จากถุงจากเตาถุงแบบพ่นลม และให้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ อายัดเก็บ (พ.
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.
เรื่อง การกำหนด

“ตารางที่ 1 ลักษณะของกากถลุงจากเตาถลุงแบบพ่นลม ชนิด IS (≤25) (ข้อ 4.4)

| รายการที่ | ลักษณะ                          | เกณฑ์ที่กำหนด | วิธีทดสอบตาม |
|------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 1          | ความละเอียด                    |                |               |
|            | ปริมาณที่ค้างบนเร่ง 45 µm (ISO) หรือ No.325 (ASTM) โดยวิธีเปียก ไม่มากกว่า ร้อยละ (เศษส่วนโดยมวล) | 20.0           | มอก. 2752 เล่ม 4 |
|            | **ดัชนีปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์**ที่อายุ 28 d    |                |               |
|            | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ              | 75             | "ข้อ 9.4"     |

ข้อ 10 ให้ยกเลิกความใน 4.6 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กากถลุงจากเตาถลุงแบบพ่นลม และทำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกรายความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง การกำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์การถลุงจากเตาถลุงแบบพ่นลม ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“4.6 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์การถลุงต้องมีปริมาณของกากถลุงจากเตาถลุงแบบพ่นลมไม่มากกว่า 95% เศษส่วนโดยมวลของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์การถลุง ในกรณีที่มีการทำลายจากการถลุงแบบพ่นลมไม่น้อยกว่า 70% เศษส่วนโดยมวลหรือ IS (≥70) จากผสมปูนขาวร่วมด้วยได้”

ข้อ 11 ให้ยกเลิกตารางที่ 2 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กากถลุงจากเตาถลุงแบบพ่นลม และทำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกรายความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕٦ และให้ใช้ตารางต่อไปนี้แทน

"ตารางที่ 2 สภาพทางเคมี (ข้อ 5.1)

|        |                            | เกณฑ์ที่กำหนด       |
|--------|-------------------------------|-----------------------|
|        |                               | **ชนิด**             |
|        |                               | IS (<70)<sup>2</sup>    |
|        |                               | IS (>70)<sup>3</sup>     |

ชัดเจนฟอร์ไตรออกไซด์ (SO<sub>3</sub>) <sup>1</sup>
ไม่มากกว่า   r้อยละ (เศษส่วนโดยมวล)

3.0         :         :      :      :      :
4.0         :         :      :      :      :

### Table 1: Summary of Data

| รายการที่ | ลักษณะ | เกณฑ์ที่กำหนด |
| --- | --- | --- |
|  | ชั้นไฟฟ้า (S²) ไม่มากกว่าร้อยละ (เศษส่วนโดยมวล) | ชนิด |
|  |  | IS (<70) 2) | IS (≥70) 3) |
| 2 | ZrO₂ (S²) ไม่มากกว่าร้อยละ (เศษส่วนโดยมวล) | 2.0 | 2.0 |
| 3 | กากที่ไม่ละลายในกรดและด่างไม่มากกว่าร้อยละ (เศษส่วนโดยมวล) | 1.0 | 1.0 |
| 4 | การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผาไหม่มากกว่าร้อยละ (เศษส่วนโดยมวล) | 3.0 | 4.0 |

**หมายเหตุ:**
1. ในกรณีที่ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์เกินเกณฑ์ที่กำหนด ปริมาณเหมาะสมที่สุดของซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (optimum SO₃⁻) เมื่อทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบหาปริมาณเหมาะสมที่สุดของซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ โดยวิธีความต้านแรงฉัด (ในกรณีที่ยังมิได้ประกาศกำหนดมาตรฐานดังกล่าวให้เป็นไปตาม ASTM C563) ต้องมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเกิน 0.5% และปริมาณแคลเซียมซัลเฟตในมอร์ตาร์ที่อายุ 24 h ± 15 min เมื่อทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบการสกัดซัลเฟตจากน้ำในมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่ปราศจากน้ำ (ในกรณีที่ยังมิได้ประกาศกำหนดมาตรฐานดังกล่าวให้เป็นไปตาม ASTM C265) ต้องมีปริมาณซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ไม่มากกว่า 0.50 g/L จึงจะถือว่าปูนซีเมนต์บอร์ตลันด์ผ่านมาตรฐานเฉพาะซัลเฟอร์ไตรออกไซด์
2. IS (<70) หมายถึง ปูนซีเมนต์บอร์ตลันด์แก้วกลุงที่มีมากกลุงจากเตาลงแบบพ่นลม น้อยกว่า 70%
   เศษส่วนโดยมวล
3. IS (>70) หมายถึง ปูนซีเมนต์บอร์ตลันด์แก้วกลุงที่มีมากกลุงจากเตาลงแบบพ่นลม ไม่น้อยกว่า 70%
   เศษส่วนโดยมวล”

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกตารางที่ 3 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์บอร์ตลันด์
   จากกลุ่มจากเตาลงแบบพ่นลม และบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
   ออกรายความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง การกำหนด
   มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์บอร์ตลันด์แก้วกลุงจากเตาลงแบบพ่นลม ส่งเสริม
   เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ตารางต่อไปนี้แทน

วารสารที่ 3 ลักษณะทางฟิสิกส์
(ข้อ 5.2)
<table>
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">รายการที่</th>
<th rowspan="2">ลักษณะ</th>
<th rowspan="2">หน่วย</th>
<th colspan="5">เกณฑ์กำหนด</th>
<th rowspan="2">วิธีทดสอบตาม</th>
</tr>
<tr>
<th colspan="5">ชนิด</th>
</tr>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th>IS (&lt;70) ⁶</th>
<th>IS (&lt;70XMH) ⁷</th>
<th>IS (&lt;70XMS) ⁸</th>
<th>IS (&lt;70)(HS) ⁹</th>
<th>IS (≥70) ¹º</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>ความอยู่ตัว (soundness)</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
Theok. 2752 เล่ม 11
</tr><tr><td></td>
<td>ทดสอบโดยวิธี ออโตเคลฟ (autoclave)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr><tr><td></td>
<td>การขยายตัวไม่มากกว่า r้อยละ การหดตัวไม่นมากกว่า I r้อยละ</td>
<td>- -</td>
<td>0.80 - 0.80 - 0.20 - 0.20 - - - - - - - - .80 .80 .20 .20 .80 .80 .20 .20 .80 .80 .20 .20 .80 .80 .20 .20 .80 .80 .20 .20 - - - - - - - - - Theok. 2752 เล่ม 9 มอก.</td><TD>Theok. 2752 เล่ม 9 มอก.</TD><TD>เล่ม 11 มอก.</TD><TD>เล่ม 9 มอก.</TD><TD>เล่ม 9 มอก.</TD><TD>เล่ม 9 มอก.</TD><TD>เล่ม 9 มอก.</TD><TD>เล่ม 9 มอก.</TD><TD>เล่ม 9 มอก.</TD><TD>เล่ม 9 มок-</TD><TD>.11 เล่ม 9 มัก-</TD><TD>( soundness ) เล่ม 11 เล่ม 9 เล่ม 9 เล่ม 9 เล่ม 9 เล่ม 9 เล่ม Theok. เล่ม Theok. เล่ม Theok. เล่ม Theok. เล่ม Theok. เล่ม Theok. เล่ม Theok. เล่ม Theok. เล่ม Theok. เล่ม Theok. เล่ม Theok. เล่ม Theok. เล่ม Theok. เล่ม Theok. เล่ม Theok. <br>( Vicat test )
Theok.
Theok.
Theok.
Theok.
Theok.
Theok.
Theok.
Theok.
Theok.
Theok.
Theok.
Theok.
Theok.
Theok.
Theok.

ตารางที่ 3 ลักษณะทางฟิสิกส์ (ต่อ)
(ข้อ 5.2)

| รายการที่ | ลักษณะ                | หน่วย     |
|-------------|--------------------------|------------|
|             |                          |            |
| 4           | ความด้านแรงอัด         |            |
|             | ไม่น้อยกว่า              |            |
| อายุ 3 d    | MPa                     | 13.0       |
|             |                         | 10.4        |
|             |                         | 11.0        |
|             |                         | 11.0        |
|             |                         | -          |
| อายุ 7 d    | MPa                     | 20.0       |
|             |                         | 16.0        |
|             |                         | 18.0        |
|             |                         | 18.0        |
|             |                         | 5.0         |
| อายุ 28 d   | MPa                     | 25.0       |
|             |                         | 20.0        |
|             |                         | 25.0        |
|             |                         | 25.0        |
|             |                         | 11.0        |

วิธีทดสอบตาม มอก. 2752 เล่ม 12

การขยายตัวของมอร์ตาร์
ไม่มากกว่า 2)
อายุ 14 d
ร้อยละ

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th colspan="5">เกณฑ์กำหนด</th>
</tr>
<tr>
<th rowspan="3"></th>
<th rowspan="3">ลักษณะ</th>
<th rowspan="3">หน่วย</th>
<th colspan="5">ชนิด</th>
</tr>
<tr>
<th>IS</th>
<th>IS</th>
<th>IS</th>
<th>IS</th>
<th>IS</th>
</tr>
<tr>
<th>(<70) <sup>a)</th>
<th>(<70)(MH) <sup>b)</th>
<th>(<70)(MS) <sup>c)</th>
<th>(<70)(HS) <sup>d)</th>
<th>(≥70) <sup>e)</th>
The table above provides data on the compressive strength of mortars under different conditions. The data was collected using ISM (In Situ Measurements) and recorded accurately following proper procedures.</tr>
table generated using AsciiDoc table syntax:	

<table border="1">
hdr="ความดันคงทน"
hdr="ไม่น้อยกว่า"
hdr="อายุ"      
hdr="MPa"
dat="ความดันคงทน"
data="ไม่น้อยกว่า"
data="อายุ"
data="MPa"
dat=“มักกากรว่า”
dat=“ร้อยละ”
dat=“อายุ”
dat=“MPa"
dat=“ร้อยละ”

หมายเหตุ 1) ชั้นทดสอบต้องคงตัวและแข็งแรงไม่เกิดการบิดเบี้ยว แตก เป็นหลุม หรือแยกตัวเมื่อนำไปทดสอบ
การขยายตัวโดยวิธีอโตเคลฟ
2) การขยายตัวของมอร์ตาร์เป็นเกณฑ์ที่กำหนดเลือกทดสอบเมื่อผู้ซื้อร้องขอ และจะทดสอบเมื่อปูนซีเมนต์
ปรัดแลนด์จากฉลุงใช้กับมวลผสมชนิดที่มีปฏิกิริยากับด่าง (alkali-reactive aggregate)
3) การทดสอบชนิด IS(HS) หากผลการทดสอบที่อายุ 180 d เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต้องทดสอบที่อายุ
365 d หากที่อายุ 180 d ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ทดสอบที่อายุ 365 d เมื่อผลเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำหนด ให้ถือว่ายอมรับ
4) การทดสอบความทนต่อโซเดียมซัลเฟตนี้ ให้ทดสอบและรายงานในกรณีที่ผู้ซื้อร้องขอ
5) การทดสอบความละเอียด ให้ทดสอบและรายงานในกรณีที่ผู้ซื้อร้องขอ โดยหาปริมาณที่ค้างบนเร่ง 45 μm
(ISO) หรือ No. 325 (ASTM) โดยวิธีเปียก การทดสอบให้เป็นไปตาม มอก. 2752 เล่ม 4 และหาพื้นที่ผิว
จำเพาะเป็นตารางเซนิตเมตรต่อกกรัม โดยเครื่องแอร์เพอร์มีอะบิสิตแบบเบลน (Blaine air permeability
apparatus) การทดสอบให้เป็นไปตาม มอก. 2752 เล่ม 6
6) IS (<70) หมายถึง ปูนซีเมนต์ปรัดแลนด์จากฉลุงจากเตาฉลุงแบบพ่นลม น้อยกว่า 70%
เศษส่วนโดยมวล
7) IS (<70)(MH) หมายถึง ปูนซีเมนต์ปรัดแลนด์จากฉลุง ชนิดใช้ในงานที่ต้องการความร้อนปานกลางขณะทำ
ปฏิกิริยากับน้ำที่มีกาดูลงจากเตาฉลุงแบบพ่นลม น้อยกว่า 70% เศษส่วนโดยมวล
8) IS (<70)(MS) หมายถึง ปูนซีเมนต์ปรัดแลนด์จากฉลุง ชนิดใช้ในงานที่ต้องการความทนซัลเฟตปานกลาง
ที่มีกาดูลงจากเตาฉลุงแบบพ่นลม น้อยกว่า 70% เศษส่วนโดยมวล
9) IS (<70)(HS) หมายถึง ปูนซีเมนต์ปรัดแลนด์จากฉลุง ชนิดที่ใช้ในงานที่ต้องการความทนซัลเฟตสูง
ที่มีกาดูลงจากเตาฉลุงแบบพ่นลม น้อยกว่า 70% เศษส่วนโดยมวล
10) IS (≥70) หมายถึง “ปูนซีเมนต์ปรัดแลนด์จากฉลุงจากเตาฉลุงแบบพ่นลม”
“เศษส่วนโดยมวล”
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน 9.1 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “ปูนซีเมนต์ปรัดแลนด์
กาดูลงจากเตาฉลุงแบบพ่นลม” และนำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ “๔๕๓๒ (พ.ศ. “๒๕๕๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. "๒๕๑๑ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ” มาตรฐานสำหรับ “ปูนซีเมนต์ปรัดแลนด์กาดูลงจากเตาฉลุงแบบพ่นลม"ลงวันที่ "๑ เมษายน
พ.ศ. "๒๕๕๖ และให้ใช้วามคู่ใหม่แทน “9.1.
“9.1.1 มาตรฐานอากาศในมอร์ตาร์”
ให้ปฏิบัติตาม มอก. "2752 เล่ม ‘3 โดยใช้ว่าความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ ‘3.15’
ถ้าหากมีค่าแตกต่างไปจาก ‘3.15 เกินกว่า ‘0.05’ให้ใช้ว่าค่าที่แท้งจริงในการคำนวณ
หาปริมาณอากาศในมอร์ตาร์
V_{AIR} = \frac{m_{M}(100/\sigma_c)+150.94+P}{(2000+4P)}
เมื่อ V_{AIR} C_{c}
m_{M} C_{MM}
คือ อากาศภายในมอร์ตาร์ เป็นร้อยละ (เศษส่วนโดยปริมาตร)
คือ อากาศภายในมอร์ตาร์ เป็นร้อยละ (เศษส่วนโดยปริมาตร)
คือ อากาศภายในมอร์ตาร์ เป็นร้อยละ (เศษส่วนโดยปริมาตร)
cm³ เป็นครั้ง

P คือ ร้อยละของน้ำที่ใช้ผสม คิดโดยเทียบกับมวลของปูนซีเมนต์ปร์ตแลนด์
จากถุงที่ใช้”

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน 9.2 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปร์ตแลนด์
จากถุงจากเตาถุงแบบพ่นลม แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปร์ตแลนด์จากถุงจากเตาถุงแบบพ่นลม ลงวันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“9.2 ปริมาณน้ำที่ต้องการของปูนซีเมนต์ปร์ตแลนด์จากถุง

ให้หาปริมาณของน้ำต่อดูปูนซีเมนต์ปร์ตแลนด์จากถุงที่ใช้ผสมเป็นร้อยละ (เศษส่วนโดยรวม)
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. 2752 เล่ม 12"

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความใน 9.4.1 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปร์ตแลนด์
จากถุงจากเตาถุงแบบพ่นลม แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปร์ตแลนด์จากถุงจากเตาถุงแบบพ่นลม ลงวันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“9.4.1 การเตรียมตัวอย่าง

ให้หล่อ บ่ม และทดสอบด้วอย่างที่เตรียมจากส่วนผสมควบคุม และส่วนผสมทดสอบ
ตามวิธีทดสอบใน มอก. 2752 เล่ม 12 ปูนซีเมนต์ปร์ตแลนด์ที่ใช้ในส่วนผสม
ควบคุมต้องเป็นประเภทและสัญลักษณ์เดียวกัน และเป็นไปตาม มอก. 15 ดังอย่าง

1ชุดประกอบด้วยมอร์ตาร์3ก้อน โดยมีอัตราส่วนผสมดังนี้”

ข้อ ๑٥ ให้ยกเลิกความใน 9.4.2 จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มูลชีเมเน้นทร็คอาร์แต่งกล่อง
จากการทำลายมอลโทส ในมอลโทส (2)

ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความใน 9.4.1.1 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล่นด์
จากถุงจากเตาถุงแบบพ่นลม แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล่นด์จากถุงจากเตาถุงแบบพ่นลม ลงวันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"9.4.1.1 ส่วนผสมควบคุม
(1) ปูนซีเมนต์โปร่งแล่นด์ 250 g
(2) ทรายมาตรฐาน ตาม มอก. 2752 เล่ม 2 687.5 g
(3) ปริมาณน้ำเป็นมิลลิลิตร ที่ทำให้ส่วนผสมไหลแผ่ 100 ถึง 115"

ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความใน 9.4.1.2 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล่นด์
จากถุงจากเตาถุงแบบพ่นลม แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๕๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์โปร่งแล่นด์จากถุงจากเตาถุงแบบพ่นลม ลงวันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"9.4.1.2 ส่วนผสมทดสอบ
(1) ปูนซีเมนต์โปร่งแล่นด์ 75 g
(2) จากถุงจากเตาถุงแบบพ่นลม กิดได้จาก 175 x ความหนาเน้นสัมผัสธ์
เฉพาะของจากการถุงจากเตาถุงแบบพ่นลมต่อความหนาเน้นสัมผัสธ์ของ
ปูนซีเมนต์โปร่งแล่นด์ เป็นครั้ง
(3) กรายละเอียดตาม มอก. 2752 เล่ม 2687.5 g
(4) )ปริมาณน้ำเป็นมิลลิลิตรที่ทำให้ส่วนผสมไหลแผ่100-115"

ข้อ “9 การทดสอบความทานแรงฉัด
ให้ทดสอบความทานแรงฉัดด้วยอย่างควบคุมและตัวอย่างทดสอบ อายุ d
ตาม มอก.
2752 เล่ม "

ประกาศ ในวันที่ “ พฤษภาคม พ.ศ.
พิมพ์การรา Wiyakul